## KARAKTERISTIK KUAT TEKAN DAN KUAT GESER TANAH LEMPUNG YANG DISTABILISASI DENGAN ABU CANGKANG KELAPA SAWIT
Rudi Rudi
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Perencanaan, Universita Pohuwato Jl. Trans Sulawesi No. 47 Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo
Email: rudiunipo@gmail.com

## Abstract
Soil  is  important  to  use  in civil  engineering,  because  it  is  one  of  the supporters  of  the  basic construction strength of the building and the most ideal medium as a successor to the forces and loads on it. Often find various problems caused by soil such as cracks in building foundations, bumpy roads and various other problems. Clay soils are found in various regions in Indonesia, often various problems are found in the dry season, some types of soil experience cracks and there are also types of soil. the soil will  be  soft  and  sticky  during  the rainy  season  this results  in the  carrying  capacity  of  the soil  which triggers waves on the road, and also decreases in the body and shoulders of the road and various other problems. This research was conducted to determine how strong the effect of adding oil palm shell ash to clay on the value of shear strength and free compressive strength. Clay + 5% oil palm shell ash, Clay + 10% oil palm shell ash, Clay + 15% oil palm shell ash, Clay + 20% oil palm shell ash. In testing the compressive strength of clay soil added with oil palm shell ash, there was an increase in the value of 5% and 10% of oil palm shell ash, but at the addition of 15% and 20% the increase in compressive pressure decreased. In testing the shear strength of the clay soil which is added with oil palm shell ash, there is an increase in the value of cohesion, shear angle, and shear strength at the addition of 5% and 10% of oil palm shell ash but at the addition of 15% and 20% the value of cohesion, shear angle, and shear strength has decreased
Kata kunci : Clay soil; Palm Oil Shell Ash; Shear Strength; Free Compressive Strength

## Abstrak
Tanah berperan penting dalam ilmu teknik sipil, karena menjadi salah satu pendukung kekuatan konstruksi dasar bangunan dan menjadi media yang paling ideal sebagai penerus gaya dan beban yang ada di atasnya. Sering ditemukan berbagai masalah yang disebabkan oleh tanah seperti keretakan pada pondasi  bangunan,  jalan  raya  yang  bergelombang  dan  berbagai  masalah  lainnya.tanah  lempung  yang berada di berbagai daerah di  Indonesia,  seringkali ditemukan  berbagai masalah pada musim kemarau beberapa jenis tanah mengalami keretakan dan ada juga jenis tanah akan lembek dan lengket saat musim hujan hal ini mengakibatkan menurunnya daya dukung tanah yang memicu terjadinya gelombang pada jalan,  dan  juga  penurunan  pada  badan  dan  bahu  jalan  serta  berbagai  masalah  lainnya.  Penelitian  ini dilakukan guna untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh penambahan abu cangkang kelapa sawit pada tanah lempung terhadap nilai kuat geser dan kuat tekan bebas.Pengujian yang dilakukan yaitu kuat tekan dan kuat geser dengan cara mencampurkan tanah lempung dengan abu cangkang kelapa sawit dengan komposisi yaitu Tanah Lempung, Tanah Lempung + 5% abu cangkang kelapa sawit, Tanah Lempung + 10% abu cangkang kelapa sawit, Tanah Lempung + 15% abu cangkang kelapa sawit, Tanah Lempung + 20% abu cangkang kelapa sawit. Pada pengujian kuat tekan tanah lempang yang ditambahan dengan abu cangkang kelapa sawit terjadi peningkatan nilai qu pada penambahan 5% dan 10% abu cangkang kelapa sawit namun pada penambahan 15% dan 20% nilai qu kuat tekan mengalami penurunan. Pada pengujian kuat geser tanah lempang yang ditambahan dengan abu cangkang kelapa sawit terjadi peningkatan nilai kohesi, sudut geser, dan kuat geser pada penambahan 5% dan 10% abu cangkang kelapa sawit namun pada penambahan 15% dan 20% nilai kohesi, sudut geser, dan kuat geser mengalami penurunan Kata kunci : Tanah Lempung; Abu Cangkang Kelapa Sawit, Kuat Geser, Kuat Tekan Bebas

## 1. PENDAHULUAN
Tanah berperang penting dalam ilmu teknik sipil, karena menjadi salah satu pendukung kekuatan konstruksi dasar bangunan dan menjadi media yang paling ideal sebagai penerus gaya dan beban yang ada di atasnya. Berdasarkan letak geografis  suatu  tempat  Jenis  tanah,  karakteristik  dan  sifat  tanah.  Tanah  mempunyai  banyak  jenis  Dengan  sifat  yang berbeda dan tidak semua jenis tanah baik untuk pendukung kekuatan struktur. Sering ditemukan berbagai masalah yang disebabkan oleh tanah seperti keretakan pada pondasi Bangunan, jalan raya yang bergelombang, dan berbagai masalah lainnya.  Tanah  Lempung  yang  berada  di  berbagai  daerah  di  Indonesia,  seringkali  ditemukan  berbagai  masalah  pada musim kemarau beberapa jenis tanah mengalami keretakan dan ada juga jenis tanah akan lembek dan lengket saat musim hujan hal ini mengakibatkan menurunnya daya dukung tanah yang memicu terjadinya gelombang pada jalan, dan juga penurunan pada badan dan bahu jalan serta berbagai masalah lainnya. Mencari cara untuk menstabilisasi tanah dengan melakukan kajian sifat sifat tanah agar kegiatan konstruksi bangunan yang akan dilakukan bisa disesuaikan dengan sifat - sifat tanah yang akan menjadi pendukung konstruksi dasar bangunan. Stabilisasi tanah adalah upaya yang dilakukan untuk  memperbaiki  sifat  sifat  tanah.  Meningkatkan  daya  ikat  dan  menyatukan  agregat  material  yang  ada  merupakan tujuan dalam stabilisasi tanah. Karakteristik tanah Lempung pertama uji kuat Geser dan kuat tekan perlu diselidiki, untuk Perbaikan sifat sifat tanah asli untuk terpenuhinya syarat yang ada serta mempunyai daya dukung yang cukup baik sebagai pondasi  untuk  di  dirikannya  struktur  di  atas  tanah  tersebut  salah  satu  cara  yang  dilakukan  untuk  stabilisasi  tanah. Campuran limbah abu cangkang kelapa sawit. Pada umumnya limbah abu kelapa sawit memiiki sifat pozzolanic, yang dapat  bereaksi  dan  membentuk  bahan  semen  karena  mengandung  alumina  dan  silica  dan  bermanfaat  pada  proses stabilisasi tanah, karena dapat meningkatkan daya ikat antar partikel tanah saat distabilisasi. Limbah abu kelapa sawit berasal dari tungku pembakaran yang menjadi sisa dari pembakaran cangkang kelapa sawit. Setiap pengolahan kelapa sawit yang diolah memiliki nilai jual dan berguna untuk kebutuhan masyarakat adalah minyaknya, sehingga limbah abu kelapa sawit sisa olahannya 12 – 14 ton perhari untuk, maka dari itu ketersediaanya cukup untuk digunakan sebagai bahan tambah dalam penelitian ini [1]
Pembangunan jalan tentunya harus dilakukan pada subgrade jalan yang memiliki daya dukung yang baik. Seringkali dijumpai kondisi tanah yang kurang baik dalam pelaksanaan pembangunan jalan. Meningkatkan daya dukung dari tanah lunak dilakukan dengan melakukan perbaikan tanah menggunakan stabilisasi tanah dengan abu tandan sawit (Palm Oil Fuel Ash) dan semen. Pencampuran tanah asli dengan abu tandan kelapa sawit kosong dan semen merupakan usaha untuk meningkatkan kuat dukung tanah lempung. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh penambahan 7,5% abu tandan kosong kelapa sawit dan semen masing – masing 5%, 7.5%, dan 10% terhadap nilai kuat tekan bebas. [2]
Tujuan  dari  penelitian  yang  dilakukan  ini  adalah:  1.  Menentukan  karakteristik  tanah  lempung  melalui  uji laboratorium. 2. Memperoleh perubahan nilai kuat geser tanah lempung setelah dicampur dengan abu cangkang kelapa sawit. 3. Mendapatkan perubahan nilai kuat tekan bebas tanah lempung setelah dicampur dengan abu cangkang kelapa sawit.

## 2. MATERIAL DAN METODE PENELITIAN

## 2.1 Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, dengan melakukan pengujian untuk memperoleh data. Data hasil pengujian tersebut akan diolah hingga mendapatkan hasil perbandingan berupa nilai-nilai parameter dari benda uji dengan berbagai  syarat  dan  ketentuan  yang  ada. Tempat  pelaksanaan Kegiatan  penelitian  ini  di  laboratorium  mekanika  tanah Jurusan  Sipil  Fakultas  Teknik  Universitas  Bosowa.  Penelitian  dilaksanakan  pada  Bulan  Mei  sampai  dengan  Bulan Agustus 2021.

## 2.2 Alat dan bahan
Pengambilan  sampel  benda  uji  (tanah  lempung)  menggunakan  metode  terganggu  ( disturb  sample ),  dengan  cara mencangkul  sampai  kedalaman  +  50  cm.  Kemudian  tanah  dikeringkan  dengan  cara  dijemur  secara  massal  untuk mendapatkan kondisi tanah kering udara. Pengeringan ini dilakukan karena tanah lempung yang dicangkul dalam keadaan basah (jenuh air). Abu Cangkang Kelapa Sawit yang digunakan yaitu limbah pembakaran cangkang kelapa sawit dari pabrik minyak kelapa sawit.

## 2.3 Diagram Alir Penelitian
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
2.4 Metode Analisis
Pada analisa data yang digunakan yaitu analisis terhadap data hasil uji di laboratorium sebagai berikut :
a. Analisis Tanah Asli
1. Analisis distribusi butiran terhadap tanah yaitu melakukan analisis hasil pengujian tanah di laboratorium dan klasifikasinya menurut klasifikasi tanah serta menggolongkannya menurut jenis mineral tanah.
2. Analisis kadar air dan berat jenis tanah lempung lunak terhadap penggunaan lapisan tanah dasar.
3. Analisis hasil pemadatan ( Uji Proctor )
4. Analisis hasil pemadatan tanah asli dilakukan guna mengetahui nilai kadar air optimum terhadap peningkatan kepadatan tanah.
b. Analisis pengaruh abu cangkang kelapa sawit terhadap kuat geser tanah lempung
Dalam  penelitian  ini  percobaan  dilakukan  dengan  mencampur  tanah  asli  dan  abu  cangkang  kelapa  sawit  dengan variasi campuran 15%, 20%, dan 25% pada berat kering tanah, kemudian sampel diuji menggunakan alat Direct Shear (geser langsung) untuk mendapatkan nilai parameter kekuatan geser tanah yaitu kohesi (c) dan sudut geser dalam (ϕ). Berdasarkan hasil uji sifat fisik tanah asli menurut sistem AASHTO dan USCS, tanah tersebut dimasukkan sebagai tanah lempung organik. Sedangkan hasil uji geser langsung untuk tanah asli diperoleh nilai sudut geser (ø)= 35,9045°, kohesi (c)= 0,267 kg/cm, sedangkan penambahan abu cangkang kelapa sawit pada campuran 15% diperoleh (ø)= 57,5547°, (c)= 0,149kg/cm2, 20% diperoleh (ø)= 62,9573°, (c)= 0,140 kg/cm2, dan 25% diperoleh (ø)= 69,5587°, (c)= 0,038 kg/cm. Sehingga semakin banyak kandungan abu cangkang kelapa sawit, maka sudut geser tanah semakin meningkat, sedangkan kohesi akan berkurang [3]

## c. Analisis pengaruh abu cangkang kelapa sawit terhadap kuat tekan bebas tanah lempung
Pada pengujian UCT (Kuat Tekan Bebas) dilakukan dengan cara stabilisasi tanah menggunakan bahan aditif berupa abu  sawit  dengan  nilai  kuat  tekan  bebas.  Hasil  pengujian  fisik  tanah  menunjukkan  bahwa  tanah  tersebut  masuk  pada golongan tanah lempung tak organik dengan plastisitas rendah dengan presentasi lolos saringan no. 200 sebesar 55%, berat jenis = 2.68, kadar air mula-mula = 25,03%, Batas Cair (LL) = 29,4%, Batas Plastis (PL) =17,663%, indeks plastis (PI) = 11.737%, kadar air optimum = 29%, dan d maksimum = 1.380 gr/cm. Hasil pengujian UCT terlihat bahwa baik waktu pemeraman maupun presentasi abu sawit yang diberikan pada material pengujian akan mempengaruhi nilai kuat tekan bebas ([4]
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pemeriksaan Karateristik Tanah Tanpa Bahan Tambah Hasil pemeriksaan karakteristik fisis tanah tanpa bahan tambah dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Rekapitulasi hasil pemeriksaan karakteristik tanah tanpa bahan stabilisasi No. Parameter Hasil Tanah Asli Satuan 1. Pemeriksaan kadar air mula-mula 36,49 % 2. Pengujian berat jenis 2,701 g/cm 3 3. Pengujian batas-batas atterberg a. Batas cair (LL) 52,91 % b. Batas Plastis 28,29 % c. Batas Susut 12,82 % d. Indeks Plastisitas (PI) 24,62 % e. Activity 1,54 % 4. Pengujian analisa saringan dan Hidrometer #4 (4,75 mm) 100 % #10 (2,00 mm) 99,98 % #20 (0,85 mm) 99,94 % #40 (0,43 mm) 99,94 % #60 (0,25 mm) 98,06 % #80 (0,180 mm) 97,78 % #100 (0,15 mm) 96,84 % #200 (0,075 mm) 89,78 % 5 Pasir 10,22 % Lanau 66,44 % Lempung 22,34 % 6 Pengujian Kompaksi Kadar Air Optimum 20,79 % ℽ dry 1,53 gr/cm 3

## 3.1 Berat Jenis (Gs)
Harga specific  gravity (Gs)  dari  butiran  tanah  sangat  berperan  penting  dalam  bermacam-macam  keperluan perhitungan mekanika tanah. Harga-harga itu dapat ditentukan secara akurat di laboratorium. Berat jenis tanah (Gs) adalah perbandingan  antara  berat  volume  butiran  padat  partikel  tanah  (γs),  dengan  berat  volume  air  (γw)  [5]  Dari  hasil pemeriksaan berat jenis spesifik diperoleh nilai berat jenis 2,703. Dari nilai berat jenis, tanah tersebut masuk kategori lempung anorganik yang mempunyai nilai berat jenis antara 2,68 – 2,75.
3.2 Pengujian Batas-batas Konsistensi a. Batas Batas Atterberg
1) Batas Cair (Liquid Limit,LL)
Dari Gambar 1 diperoleh hasil hubungan jumlah ketukan dengan kadar air didapatkan nilai batas cair (LL) = 52,91 %.
Gambar 2. Kurva Aliran untuk Penentuan Batas Cair
Abu Tandan Sawit mengakibatkan terjadi penurunan nilai batas cair. Hal ini disebabkan karena dengan penambahan  Abu  Tandan  Sawit  dan  semen  pada  tanah  lempung  mengakibatkan  terjadinya  penambahan  ion muatan positif (katio) dalam air pori pada tanah, sehingga terjadi tarik menarik antara ion negatif dari partukel tanah  dengan  ion  positif  dari  Abu  Tandan  Sawit  dan  semen.  Terjadinya  peristiwa  ini  akan  mengakibatkan berkurangnya  daya  tarik  antara  partikelnya.  Sehingga akan  menurunkan  nilai  kohesi  dari  tanah  lempung  dan akibatnya partikel tanah lempung akan mudah lepas dari ikatan butirannya [6]
2) Batas Plastis (Plastic Limit,PL)
Dari hasil pengujian laboratorium diperoleh nilai batas plastis (PL) = 28,29%
3) Indeks Plastisitas (Indeks Plasticity,IP)
Berdasarkan rumus PI = LL – PL diperoleh nilai indeks platisitas (PI) = 24,62%. Tanah yang mempunyai nilai PI > 17 masuk kategori lempung dengan sifat plastisitas tinggi.
4) Batas Susut ( Shrinkage Limit )
Dari hasil pengujian batas susut diperoleh nilai batas susut = 12,82%. b. Analisa Gradasi Butiran
Gambar 3. Grafik Analisa Saringan
Dari gambar 3 tersebut, hasil pengujian gradasi yang dilakukan dengan analisa saringan basah diperoleh hasil dari tanah tersebut 89,78% lolos saringan No.200. Sehingga didapat fraksi pasir sebesar 7,34%.
Gambar 4. Grafik Pembagian Butir Analisa Hidrometer
Dari gambar 4 hasil pengujian hidrometer berdasarkan kurva lengkungnya diperoleh hasil sebahagian besar ukuran butir  tanah  adalah  fraksi  lanau  yaitu  sebanyak  66,44%,  fraksi  lempung  sebesar  23,34%,  sedangkan  fraksi  pasir  yaitu sebanyak  10,22%.  Peninjauan  klasifikasi  tanah  yang  mempunyai  ukuran  butir  lebih  kecil  dari  0,002  mm,  tidak berdasarkan  secara  langsung  pada  gradasinya,  sehingga  penentuan  klasifikasinya  lebih  didasarkan  pada  batas  batas atterbergnya. Sebagian Tanah Lempung hanya memiliki sekitar 15% sampai 50% Kadar Lempung.
penambahan  abu  cangkang  sawit  juga  mengurangi  persentase  tanah  yang  lolos  saringan  no  200,  hal  ini mengindikasikan bahwa ukuran butiran tanah yang dicampur abu cangkang sawit lebih besar dan fraksi lempung pada tanah  berkurang.  Tanah  yang  lebih  banyak  mengandung  butiran  kasar  dan  lebih  sedikit  mengandung  fraksi  lempung, akibatnya jika dikeringkan akan lebih kecil penyusutanya [7] c. Pengujian Kompaksi (Pemadatan)
Pengujian  Standard  Proctor  sedikitnya  dilakukan  5  kali  dengan  kadar  air  setiap  percobaan  divariasikan  agar memperoleh  nilai  kadar  air  optimum  dan  berat  volume  kering  maksimum.  Dari  pemadatan  berat  tanah  basah  didalam cetakan yang volumenya sudah diketahui maka berat volume tanah basah (γb) [8]
Dari pengujian pemadatan Standar ( Proctor test ) diperoleh Wopt = 20,79% dan 𝛾 maks = 1,53 gr/cm3. Dapat dilihat dari Gambar 4 pengujian kompaksi berikut:
Gambar 5. Grafik Pengujian Kompaksi
3.2 Klasifikasi Tanah Asli 3.2.1 AASHTO ( American Association Of State Highway And Transportation Officials )
Untuk mengklasifikasikan tanah yang diuji ke dalam klasifikasi AASTHO adalah dengan berdasarkan uji analisa distribusi butiran serta hasil uji batas-batas Atterberg, yaitu sebagai berikut:
a) Tanah lolos saringan No.200 = 89,78% b) Batas cair (LL) = 52,91 % c) Batas Plastis (PL) = 28,29% d) Indeks Plastisitas (IP) =24,62% [9] Berdasarkan analisa basah, presentase bagian tanah yang lolos saringan no.200 adalah lebih besar dari 89,78% (> 35% ).Sehingga tanah diklasifikasikan dalam kelompok : ( A-4,A-5,A-6,A-7).
Batas cair (LL) = 52,91 %.Untuk tanah yang batas cairnya lebih besar dari 41% maka tanah tersebut masuk dalam kelompok A-5 (min. 41%) dan A-7 ( A-7-5,A-7-6) yang juga min. 41%.
Indeks Plastisitas (PI) = 24,62%. Untuk kelompok A-5 nilai maksimalnya 10% sedangkan kelompok A-7 nilai PI minimumnya sebesar 11% maka tanah dikelompokkan kedalam kelompok A-7( A-7-5,A-7-6).
Sedangkan nilai Batas Plastis (PL) = 28,29%,untuk kelompok A-7-5 nilai PL < 30% ,sehingga tanah dikelompokkan ke dalam kelompok A-7-5. Tanah yang masuk kategori A-7-5 termasuk klasifikasi tanah lempung. 3.3.2 USCS ( Unified Soil Classification System )
Dari analisis saringan basah didapatkan tanah lolos saringan no.200 lebih besar dari 50% sehingga masuk ke dalam klasifikasi tanah berbutir halus. Batas cair (LL) = 52,91 %, dan indeks plastisitas (PI) = 24,62%. Dari bagian plastisitas, klasifikasi  tanah  masuk  dalam  range  CH  (diatas  garis  A,  PI  =  0,73  (LL-20)  ,dimana  :  CH  adalah  simbol  lempung anorganik dengan plastisitas tinggi ,lempung gemuk (fat clays). Dari karakteristik material diatas (yaitu plastisitas dan distribusi  ukuran  partikel)  dapat  disimpulkan  bahwa  tanah  tersebut  adalah  :  Tanah  Lempung  (Clay)  dengan  Sifat Plastisitas tinggi.
3.3 Hasil Pengujian Sifat Mekanis Tanah
3.3.1. Hasil Pengujian Kuat Tekan Bebas ( Unconfined Compression Test )
Kuat tekan bebas merupakan pengujian yang umum dilaksanakan dan dipakai dalam proses penyelidikan sifat-sifat stabilisasi tanah. Disamping pelaksananya yang praktis, sampel yang dibutuhkan juga tidak banyak. Dalam pembuatan benda uji sebagai dasar adalah kepadatan maksimum yang diperoleh dari percobaan pemadatan. [10] Hasil pengujian kuat tekan bebas tanah lempung dan variasita tanah lempung + Abu cangkang kelapa sawit 5%, 10%, 15%, dan 20% da pat dilihat pada tabel 2 berikut
Tabel 2 . Hasil Pengujian qu rata-rata Kuat Tekan Bebas
Pada tabel diatas terlihat untuk pengujian qu rata-rata Kuat Tekan Bebas
Tabel 3 menunjukkan hasil Nilai QU Gabungan dari Pengujian Kuat Tekan Bebas
No. Komposisi Campuran qu rata-rata (kg/cm 2 ) 1. Tanah Asli 0,516 2. Tanah + 5% Abu cangkang kelapa sawit 0,528 3. Tanah + 10% Abu cangkang kelapa sawit 0,624 4. Tanah + 15% Abu cangkang kelapa sawit 0,480 5. Tanah + 20% Abu cangkang kelapa sawit 0,468
Pada  gambar  5,  dapat  dilihat  grafik  dari  nilai  qu  rata-rata  kuat  tekan  bebas,  nilai  qu  rata-rata  tanah  asli  jika  di bandingkan dengan nilai qu rata-rata variasi tanah + 5% abu cangkang kelapa sawit mengalami peningkata, nilai qu rata- rata terus meningkat pada variasi tanah + 10% abu cangkang kelapa sawit namun nilai qu rata-rata pada variasi tanah + 15% abu cangkang kelapa sawit terjadi penurunan dan pada variasi tanah + 20% abu cangkang kelapa sawit nilai qu rata- rata juga terjadi penurunan sehingga nilai qu optimum terdapat pada tanah + 10% abu cangkang kelapa sawit.
Tabel 3. Hasil Pengujian Kuat Tekan Bebas Regangan Aksial Tanah Asli Tanah + 5% Abu cangkang kelapa sawit Tanah + 10% Abu cangkang kelapa sawit Tanah + 15% Abu cangkang kelapa sawit Tanah + 20% Abu cangkang kelapa sawit 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,25 0,136 0,136 0,223 0,211 0,174 0,5 0,210 0,186 0,297 0,247 0,210 1,0 0,271 0,222 0,332 0,283 0,246 1,5 0,318 0,257 0,404 0,318 0,294 2,0 0,378 0,329 0,475 0,353 0,329 2,5 0,436 0,388 0,521 0,400 0,376 3,0 0,482 0,446 0,567 0,434 0,410 3,5 0,516 0,528 0,624 0,480 0,468 4,0 0,454 0,465 0,525 0,394 0,406
Pada tabel 3 diatas terlihat hasil hasil terhadap pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian maka dari hasil tersebut dapat ditarik grafik gabungan hasil kuat tekan bebas pada gambar 6 berikut.
Gambar 7. Gabungan Hasil Kuat Tekan Bebas
Berdasarkan Tabel 3 dan Gambar 7, gabungan hasil kuat tekan bebas dapat dilihat bahwa:
1. Pada  tanah  asli,  peningkatan  tegangan  pada  regangan  0.0  –  3.5  sebesar  0.516  kg/cm²,  namun  mengalami penurunan tegangan pada regangan 4.0 yaitu sebesar 0.454 kg/cm².
2. Pada Tanah lempung + 5% Abu cangkang kelapa sawit terjadi peningkatan tegangan pada regangan 0.0  – 3.5 yaitu sebesar 0.528 kg/cm², namun mengalami penurunan tegangan pada regangan pada 4.0 yaitu sebesar 0.465 kg/cm².
3. Pada Tanah lempung + 10% Abu cangkang kelapa terjadi peningkatan tegangan pada regangan 0.0 – 3.5 yaitu sebesar  0.624  kg/cm²,  namun  mengalami  penurunan  tegangan  pada  regangan  pada  4.0  yaitu  sebesar  0.525 kg/cm².
4. Pada Tanah lempung + 15% Abu cangkang kelapa sawit terjadi peningkatan tegangan pada regangan 0.0 – 3.5 yaitu sebesar 0,480 kg/cm², namun mengalami penurunan tegangan pada regangan pada 4.0 yaitu sebesar 0.394 kg/cm².
5. Pada Tanah lempung + 20% Abu cangkang kelapa sawit terjadi peningkatan tegangan pada regangan 0.0 – 3.5 yaitu sebesar 0.468 kg/cm², namun mengalami penurunan tegangan pada regangan pada 4.0 yaitu sebesar 0.406 kg/cm

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dapat  diperoleh  beberapa  kesimpulan,  yaitu:  1)  Hasil  Pengujian karakteristik tanah asli diperoleh bahwa tanah tersebut termasuk tanah berbutir halus dengan sifat plastisitas tinggi atau termasuk  kelompok  A-7-5  sesuai  klasifikasi  AASHTO  atau  tanah  lempung  sesuai  plasititas  tinggi  sesuai  klasifikasi USCS. 2) Pada pengujian kuat tekan bebas nilai qu tanah asli mengalami peningkatan setelah penambahan 5% dan 10% abu  cangkang  kelapa  sawit  dan  pada saat  penambahan  15%  dan  20%  abu  cangkang  kelapa  sawit  nilai  qu  mengalami penurunan. 3) Pada pengujian kuat geser nilai kohesi ,sudut geser dan kuat geser tanah asli mengalami peningkatan setelah penambahan 5% dan 10% abu cangkang kelapa sawit dan pada saat penambahan 15% dan 20% abu cangkang kelapa sawit nilai kohesi ,sudut geser dan kuat geser mengalami penurunan

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1]  I.  Try  and  A.  Kadir,  “STABILISASI  TANAH  LEMPUNG  DENGAN  BAHAN  TAMBAH  LIMBAH  ABU KELAPA  SAWIT  DI  TINJAU  DARI  KUAT  GESER  TANAH  (  DIRECT  SHEAR  TEST  ).”  dalam  jurnal penelitian Teknik Sipil (hlm.1-6). Sorong : Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sorong
[2]  M. Anggraini and A. Saleh, “Stabilisasi Tanah Lempung Dengan Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit dan Semen Terhadap Kuat Tekan Bebas,” Sainstek (e-Journal) , vol. 9, no. 2,
[3]  Z. Amin and A. Ariyanto, “Pengaruh Pencampuran Abu Cangkang Kelapa Sawit Terhadap Nilai Kuat Geser Tanah Lempung.”
[4]  R. Indera Kusuma et al. , “Jurusan Teknik Sipil Univrsitas Sultan Ageng Tirtayasa | 69,” 2015.
[5]  T.  M.  W.  Sir,  R.  R.  Lay,  and  W.  Bunganaen,  2019  “STABILISASI  TANAH  LEMPUNG  DESA  NIUKBAUN MENGGUNAKAN CAMPURAN TANAH KAPUR DAN SEMEN,”.
[6]  M.  Anggraini  and  A.  Saleh,  2020  “Penambahan  Abu  Tandan  Kelapa  Sawit  dan  Semen  Terhadap  Nilai  CBR (California Bearing Ratio) Pada Tanah Lempung,” Siklus : Jurnal Teknik Sipil , vol. 6, no. 1,
[7]  A.  Refi,  “PENGARUH  VARIASI  ABU  CANGKANG  SAWIT  TERHADAP  KEMBANG  SUSUT  TANAH LEMPUNG,” Jurnal Teknik Sipil ITP , vol. 3, no. 2, 2016.
[8]  Q.  Wiqoyah et  al. ,  Kuat  Tekan  Bebas  Tanah  Lempung  Nambuhan,  Purwodadi  Yang  Dicampur  Dengan  Asam Fosfat (H3PO4) Dengan Perawatan 4 Dan 7 Hari. “Simposium Nasional RAPI XVII-2018 FT UMS”.
[9]  D. E. St, R. Deni, S. Universitas, A. Hamzah, H. Thamrin, and U. A. Hamzah, 2022. “Pemanfaatan Abu Cangkang Sawit  Dan  Semen  Terhadap  Tanah  Lempung  Di  Uji  Dengan  Unconfined  Compression  Test.”  Jurnal  Insitusi Politeknik Ganesha Medan. Volume 5 Nomor 2
[10]  Willy. Albertus, Iswan dan M. Jafri. 2015. Korelasi Kuat Tekan dengan Kuat Geser pada Tanah Lempung yang Didistribusi dengan Variasi Campuran Pasir. JRSDD, Vol. 3, No. 1.